技術論文

高周波アンテナ用の低誘電体開発
日本バルカー工業株式会社
製品開発部

祝誠一郎

キーワード：誘電率誘電正接

バルカー技術誌

Recently there are demands of large-capacity transmission at wireless communications.Higher frequency
wave is used for wireless communications equipments. The low dielectric properties are required to anantenna material.
The developed antenna material is composed of a thermoplastic resin of non-polarity and has excellent dielectric characteristics e.g. dielectric constant is 2.3 and dielectric loss tangent is 0.0009(3GHz). The material is
expected for use as high frequency antenna.
高周波 アンテナ
キシ樹脂をベースとしガラスクロスなどの基材で補強したものに、銅箔を貼付した銅張積層板（FR-4、紙フェノールなど）

近年の情報通信分野において、情報の多様化に伴う無が使用されている。これらは安価で耐熱性や機械強度に優線機器の増加、または取り扱われる情報量の増加のためにれているが、誘電特性が高く、高周波帯域での無線機器等チャンネル数が増加している。それに伴う無線情報通信に使への対応は難しくなってきており、現在は様々な低誘電の材用する電波の高周波化も進行している。そのために情報通料が開発されている状況である１）。

信に使用される通信部材も高周波化への対応が要求され、低誘電特性を示す樹脂材料としては PTFE( ポリテトラフ

通信時の情報伝達における伝送損失を小さくすることが重ルオロエチレン ) を代表とするフッ素樹脂や、ポリエチレン、ポ要になってきている。

リプロピレンなどのポリオレフィン系の熱可塑系の樹脂材料が無線通信において発信された電波が熱変換されることであげられ、寸法安定性や機械的強度の面よりガラスクロスな発生する伝送損失は式 1 によって表される 。損失量は誘どによる補強した銅張積層板がアンテナや回路材料として使

１）電率、誘電正接の積として表されるため、低損失通信の実現には低誘電特性を示すアンテナ材料が必要となってくる。
特に高周波領域での伝送信号は、より熱に変わりやすい特徴をもっているため、より低誘電特性を示す材料を用いるのが好ましい。

式1

伝送損失の計算式 ⇒ α＝K×ｆ×√εｒ×tanδ
α ： 誘電体の伝送損失
K ： 比例定数f： 周波数εｒ ： 比誘電率tanδ ： 誘電正接

図 1 に各種誘電材料の誘電率と誘電正接の関係を示す。
一般的に使用されている誘電体にはフェノール樹脂やエポ

図1

各種誘電体の誘電特性（1MHz）
16Summer 2009

1. はじめにNo.17高周波アンテナ用の低誘電体開発用されている。またポリフェニレンエーテルや液晶ポリマーなどの材料も高周波用途の回路材料として使用されつつある。

3. 誘電特性の周波数依存性
アンテナ設計には誘電体部の誘電率、誘電正接が重要で

2. 低誘電体（開発品）の紹介

あることは 1 項において式１により説明した。しかし樹脂材料

本稿では当社の開発した品である低誘電材料について、誘電率、誘電正接の測定を中心に報告する。には周波数によって誘電特性が変化するものが多い。ここでは高周波域での誘電率、誘電正接を測定した。空洞共振器法により3 〜６０GHz における誘電特性の測定を行った。

２−１） 構成3−１） 測定方法

誘電体の構成を図２に示す。本開発品は図１に示す低誘電樹脂をベースとしガラスクロスにて補強したシートに、両面に熱融着により張り合わせた銅箔から構成される。ここで使・測定周波数

3、6、9、12、24、33、60GHz

・測定方法

JIS

（空洞共振器法）

用される低誘電樹脂は耐熱性を有する熱可塑系のものであ

バルカー技術誌

Summer 2009
No.17

R1641（3、6、9、12、24、
33 GHz）

JIS R1660-1（60GHz のみ）り、誘電特性は低く、軽量である特徴を有す。

（空洞共振器法）
・測定装置

ネットワークアナライザー E8361A（アジレントテクノロジー製）[図3]

図2

低誘電体
（開発品）の構成

２−2） 一般特性
一般特性を表１に示す。構成する樹脂の特性により、誘電特性、電気特性に関して非常に良好な数値を示し、吸水率も低く抑えられている。かつ軽量であることが特徴である。ま

図3 ネットワークアナライザー

た手半田による加工が可能なため、アンテナのようにリフロー工程のない加工には対応可能である。
3−2） 測定結果
表1

測定した誘電率を図４に、誘電正接を図５に示す。誘電低誘電体（開発品）の一般特性表
測定条件

測定値

特性は高い周波数においても低く安定していることが確認さ2.26れた。このことより本開発品は広い周波数において誘電特性試験項目

処理条件

単位

誘電率A

−

誘電正接

A−

体積抵抗率

AMΩ・cm

500V

＜1×10

表面抵抗率

AMΩ

500V

＜1×109

耐薬品性

40℃ 3min−3%NaOH

異常なし

吸水率E-24/50+D-24/23％

熱膨張係数

A/℃

比重A

−0.90

はんだ耐熱性A−

235℃：120s

3GHzの変化が少なく、アンテナなどの設計において、広い周波数0.0009
9域で低誘電材料としての使用が可能であると考えられる。

＜0.02
Z方向

1.24×10-4

処理条件の表示

C-96/20/65…処理の種類（方法）-処理の時間(hr)/処理の種類

A：受理のままの状態

処理の温度（℃）/処理の相対湿度(%)
D：恒温の水中での浸漬処理

E：恒温の空気中での処理※上表の値は実測値より導き出した参考値で保証値ではありません。

17

図4

開発品の周波数別誘電率

技術論文

図5

開発品の周波数別誘電正接

図7

誘電正接温度依存特性4−2） 測定結果測定した誘電率を図６に、誘電正接を図７に示す。120℃

4. 誘電特性の温度依存性の温度範囲の中でも誘電率、誘電正接がほぼ安定している

誘電体の用いられる環境の温度変化により、誘電特性の変化することは回路、アンテナ性能に大きな影響を与えると考えられ、大きな変化がないことが好ましいため、誘電体のた。

5. マイクロストリップラインによる誘電体評価

誘電特性の温度依存性を測定した。

バルカー技術誌

ため、実用上温度変化による影響は少ないことが確認され

誘電体の電気特性の評価方法の一つとして、マイクロスト４−１） 測定方法

リップラインによる伝送損失の特性測定があげられる。マイク

温恒湿内に設置することで行った。測定は−40℃より10℃刻

ロストリップラインは誘電体の誘電特性、形状より設計されたみで行い、80℃まで測定を行った。また 80℃より−40℃まで降導体線路を形成したものであり、評価内容は線路間を流れる温させ、同様に 10℃刻みで測定した。なお測定温度は誘電信号の減衰（伝送損失）の測定である。

体自体の温度を示す。

5−１） 測定方法

・測定方法

JIS

R1641（空洞共振器法）

・測定周波数

1〜12GHz・測定装置

ネットワークアナライザー E8361A

・測定方法

マイクロストリップライン法による（アジレントテクノロジー製）

・測定装置

ネットワークアナライザー E8361A

恒温恒湿槽

治具

（ナガノサイエンス製）
・測定周波数

9GHz・昇温速度、降温速度

15℃／h

・測定温度

−40℃ → 80℃ → −40℃

No.17

（アジレントテクノロジー製）

LH43 ‒13P

GK-HL10 （YOKOWO DS製）

5−2） 測定サンプル
マイクロストリップ線路サンプルを、図８、式２に示す計算式に基づき設計した２）。本測定ではインピーダンスを 50Ωに調整し、線路長を７５ｍｍとする。
比較対象としてフッ素基板（ε： 2.3、tanδ： 0.0013）を用いた。

図8 マイクロストリップライン
設計用図面【マイクロストリップラインの設計計算式】
W/h ≧ 1 のとき
図6誘電率温度依存特性

Summer 2009

測定条件を下記に示す。測定はサンプルを共振器ごと恒Z0 =（87/√εr+1.414）In（5.98h/0.8W+t）・・・ 式218高周波アンテナ用の低誘電体開発5−3） 測定結果

ナ設計式（図１１、式３）により、パッチアンテナを設計した（図１〜１２GHｚにおける伝送利得（Ｓ21）の測定チャートを、

１２）。

図９（開発品）、図１０（フッ素基板）に示す。当社誘電体はまた設計したアンテナの形状に合わせ、フッ素基板を用い比較対象としたフッ素基板と同様、伝送利得が少ない材料て、同様にパッチアンテナサンプルを作成し , 比較対象としてであることが示された。6GHz 以上の周波数帯ではフッ素基測定を行った。

板に比べても損失が少なく、特に１１GHｚではフッ素基板が約 4ｄB の損失を示すのに比べ当社誘電体は約 3ｄBと低い数値を示していることがわかる。このことより当社誘電体は伝送特性の良好な材料であることが確認された。

図11 パッチアンテナの設計図面

図12 パッチアンテナサンプル
左：開発品 右：フッ素基板

バルカー技術誌【パッチアンテナ設計計算式】
W/h ≧ 1 のとき
εrel = (εr + 1) / 2 +｛(εr - 1) / 2｝
｛1/√（1+12ｈ/W））｝
LSummer 2009

図9=W ＝ 1 /εrel ・ λ / ２・・・ 式3（εrel：実効誘電率）

開発品の伝送利得6−2） 放射特性測定条件
測定は図１３、１４に示す二方向について行った。また測定は電波暗室を用い、図１５に示す環境により行った。

No.17

図10 フッ素基板の伝送利得
図13放射パターン測定方向（XY方向）

図14

放射パターン測定方向（XZ方向）

6. パッチアンテナによる放射特性評価
誘電体の電気特性の評価方法の一つとして、バッチアン
テナによる放射特性測定があげられる３）４）５）。マイクロストリッ
プラインとは異なり、線路幅を広げることで、電波の放射を行い、その放射効率を計測する評価法である。当社誘電体よりパッチアンテナを作成し、放射特性の評価を行った。
6−１） パッチアンテナの設計
パッチアンテナの 設 計 の た め、5GHz 近 辺 におけるVSWR( 電圧定在波比 ) の測定を行ない、共振周波数を求めた。共振周波数は 4.775GHz であったため、パッチアンテ
19

図15放射パターン測定系

技術論文6−3） 測定結果
当社誘電体及びフッ素基板の測定結果を図１６〜１９に示す。図 1６と図１７の放射パターンを比較すると、当社誘電体の放射パターンはフッ素基板同様、電波放射特性が優れていることが確認された。また当社誘電体の放射利得はフッ素基板に対して約 1ｄB 大きく、電波を熱変換しにくい材料であることが言える。また XY 方向と XZ 方向においてほとんど差異が見られないために、当社誘電体はフッ素系基板同様

7. まとめ当社開発品は低誘電特性、低吸水性及び軽量を特徴とする誘電体である。また周波数及び温度による誘電特性への影響が少ないため、高周波特性に優れた材料である｡そのため広い帯域でのロスの少ないアンテナ材料としての利用が期待できる。

指向性の少なく、アンテナ用途としては良好な材料であることがわかる。

xy4670測定周波数：4.670GHz
最大利得：6.6dBi
平均利得：0.5dBi

当社開発品

制作範囲

厚さ0.26〜3.0mm

8. 参考文献

図16

開発品測定結果（XY方向）

図17 フッ素基板測定結果（XY方向）

２） 市川裕一

青木勝

工業調査会

GHz 時代の高周波回路設計

CQ 出版社
３） 根日屋英之、小川真紀 ユビキタス時代のアンテナ設計

xz4775測定周波数：4.775GHz
最大利得：7.8dBi
平均利得：1.5dBi

図18

開発品測定結果（XZ方向）

xz4670測定周波数：4.670GHz
最大利得：6.6dBi
平均利得：0.4dBi

Summer 2009

１） 図解 プリント配線板材料最前線

バルカー技術誌

xy4775測定周波数：4.775GHz最大利得：7.9dBi
平均利得：1.7dBi

東京電機大学出版局
４） 後藤尚久

図説・アンテナ 電子情報通信学会

No.17５） アンテナ・ハンドブック CQ 出版社

図19 フッ素基板測定結果（XZ方向）

20